( 343 ) 



» Pour mesurer R, j'ai employé principalement la méthode du galvano- 

 mètre différentiel de M. Becquerel. Le courant fourni par deux éléments 

 Daniell était divisé en deux parties égales qui parcouraient en sens contraires 

 les deux fils d'un galvanomètre différentiel très-sensible. Dans l'un des 

 circuits était intercalé le fil à étudier, dans l'autre une longueur du fil 

 d'un rhéostat dont la résistance était équivalente quand l'aiguille était à 

 zéro. Les résistances R, R',... de différents fils soumis à l'expérience étaient 

 proportionnelles aux longueurs /, /',... de fil de rhéostat qui avaient servi 

 à les mesurer; et pour exprimer ces résistances en fonction d'une unité 

 donnée, il suffisait d'avoir déterminé une fois pour toutes le rapport du fil 

 du rhéostat lui-même à cette unité. Le rhéostat était formé simplement de 

 deux fils de platine identiques, très-réguliers, tendus parallèlement sur une 

 règle horizontale de deux mètres de longueur. Ces fils traversaient une 

 cupule de liège remplie de mercure et portée par un curseur mobile le long 

 de la règle. Le courant, arrivant par le premier fil, traversait le mercure 

 et sortait par le second fil. La règle portait une échelle divisée en milli- 

 mètres, et, en déplaçant le curseur de ii divisions, on augmentait ou dimi- 

 nuait la longueur du circuit de la valeur 2«. Je n'insiste pas sur les détails 

 qui permettent d'atteindre une très-grande précision et sur les vérifications 

 que j'ai faites de la méthode et de l'appareil. 



» Le fil à étudier était soudé, par chacune de ses extrémités, à une 

 tige de cuivre, puis enroulé sur un support cylindrique en terre de pipe, 

 et enfin chauffé dans un moufie étroit et profond, occupant l'axe d'une 

 grande bouteille de fer forgé. Cette bouteille était placée dans un fourneau 

 à gaz, à deux enveloppes concentriques; en y introduisant une substance 

 volatilisable convenablement choisie, et chauffant ensuite jusqu'à l'ébul- 

 lition, on portait tout l'appareil et, par conséquent, le fil lui-même à une 

 température fixe et connue. 



» En déterminant ainsi les résistances d'un même métal porté successi- 

 vement à diverses températures connues, on obtient un certain nombre de 

 points, qui permettent de construire la courbe des résistances et d'en cal- 

 culer les éléments. 



» Les températures fixes ayant servi à mes déterminations sont les sui- 

 vantes : 



Température ambiante au moment de l'expérience. 



ÉbuUition de l'eau ioo° 



» du mercure 36o 



» du soufre 44o 



» du cadmium. 860 



44.. 



